Siebzehnter Abschnitt. Hölzer. 39 



i liegenden Gewichtszahlen finden wir bei tropischen Laubhülzern, unter 

 welchen das Pockholz mit 1,39 zu den schwersten gehört. Bei oder 

 über 1 ,0 liegt das specifische Gewicht des Holzes des Buchsbaumes, der 

 Steineiche [Quercns Hex), der weichhaarigen und der Kermeseiche, der 

 Baumheide, der Kornelkirsche. Den genannten Hülzern schliessen sich 

 von europäischen als bemerkenswerth schwere mit einem specifischen 

 Gewichte von 0,81 bis 0,95 an u. a. das des Oelbaumes, des Flieders, 

 der Rainweide, des Sperberbaumes, des Johannisbrodbaumes, des Weiss- 

 und Schwarzdornes. 



Härte'). Die Härte eines Holzes ward wesentlich von der Weite 

 und Dickwandigkeit seiner Elemente abhängen. Je beträchtlicher die 

 letztere und je geringer jene, um so mehr Widerstand wird unter sonst 

 gleichen Umständen ein in den Holzkörper eindringender Gegenstand, 

 z. B. ein Messer, eine Säge finden. Da aber die erwähnten Verhältnisse 

 auch das specifische Gewicht eines Holzes beeinflussen, so wird sich 

 zwischen diesem und der Härte eine allgemeine Beziehung ergeben in 

 dem Sinne, dass das im lufttrockenen Zustande oder nach künstlicher 

 Trocknung schwerere Holz auch das härtere ist, und umgekehrt. Ordnet 

 man die Hölzer nach ihrem specifischen Gewichte, mit den leichtesten 

 beginnend, in eine Reihe und stellt man eine solche, mit den weichsten 

 anfangend, auch nach der Härte auf, so stimmen beide Skalen ziemlich 

 mit einander überein. Demnach werden die auf den vorhergehenden 

 Seiten als schwer bezeichneten Hölzer auch die härteren , die als leicht 

 angeführten die weicheren sein. 



Dass die Härte eines Holzes innerhalb der Masse desselben ungleich 

 sein wird, wenn hier Elemente von ungleicher Weite und Wanddicke 

 gruppen- oder schichtenweise mit einander abwechseln, ist selbstverständ- 

 Hch. So ist namentlich in breiten Holzringen mancher Nadelbäume, z. B. 

 der Tanne, Fichte, Kiefer, Lärche u. a.. das Spätholz in der Regel erheb- 

 lich härter als das Frühholz. 



Die Schwierigkeiten, die sich dem Techniker bezüglich einer, ver- 

 gleichbare Werthe liefernden Methode zur directen Ermittelung des Härte- 

 grades der Hölzer entgegenstellen"^), sind an diesem Orte nicht zu 

 erörtern. Für den hier vorliegenden Zweck wird die grössere oder ge- 

 ringere Leichtigkeit, mit der sich ein Holz quer durchschneiden lässt. 



-1) Unter »Härte des Holzes« versteht man in der Praxis nicht die Härte der 

 Substanz des Holzes, sondern den Widerstand, den es, je nach seiner specifischen Textur, 

 dem Schneiden und Sägen entgegensetzt. Wie die Untersuchungen von E m m a 1 1 

 gelehrt haben, ist die Substanz der Zellhaut aller Pllanzengewebe gleich hart und 

 nur mineralische Einlagerungen können die Härte der Zellhautsubstanz erhöhen. 

 (Näheres s. unten, die Härte der Fasern betreffend.) 



2) Vgl. Nördlinger, Technische Eigenschaften der Hölzer, p. 228 u. f. 



